Chemische Reacüoiislalhgkeit von Quarz. 
335 
G. Spezia^ von Interesse, durch welche er nachwies, dass Quarz 
durch Wasser, das auf etwa 300 ^ erhitzt ist, sowie durcli ebensohoch 
oder auch nur auf 150 ^ erliitzte verdünnte Lösungen von Natrium- 
silikat gelöst wird 2. 
Sei es gestattet, hier nun auf eine den oben erwähnten ähnliche 
Umwandlung von Quarz hinzuweisen, die einer in den letzten Jahren 
sehr stark entwickelten Industrie zu Grunde liegt, nämlich der Her- 
stellung von sogenannten Kalksandsteinen. Es werden in Deutschland 
jährlich an zweihundert Millionen solcher künstlichen Steine unter Zu- 
hülfenahme der thermalen Umwandlungsfähigkeit des Quarzes her- 
gestellt. Unter Anwendung einer auf c. 174^ G erhöhten Temperatur, 
bezw. eines auf etwa 9 Atm. gesteigerten Druckes kommt es dabei zu 
einer Aufschliessung des bei gewöhnlichen Temperaturverhältnissen 
chemisch sö sehr widerstandsfähigen Minerals und zu einer Bindung der 
Kieselsäure zu Galciumhydrosilicat. Es werden aus Quarzsand und ge- 
löschtem Kalk Steine gepresst und die Presslinge etwa 10 Stunden in die 
Atmosphäre eines auf dem erwähnten Druck gehaltenen Dampfkessels 
gebracht. Durch die zur Silicatbildung führende Umsetzung zwischen 
Si02 und Ga(OH )2 findet eine feste Verkittung der Sandtheilchen 
statt, sodass die besten Fabrikate in trockenem Zustande eine Druck- 
festigkeit von etwa 200 ja bis 400 kg/qcm aufvveisen. 
Der Name Kalksandstein ist insofern unglücklich gewählt, als 
man aus ihm auf einen Sandstein mit kalkigem Bindemittel schliessen 
könnte. Es handelt sich aber um künstliche Sandsteine mit kalk- 
hydrosilikatischer Fülle zwischen den übrig bleibenden Quarzkörnern, 
also um Silicatsandsteine. 
M. Glasenapp^ hat eine Reihe von Bestimmungen gemacht, 
welche über die Umwandlung der Quarzkieselsäure in lösliche 
Kieselsäure bei dem erwähnten Process der Kalksandsteinbildung 
Aufschluss geben. Bei seinen Versuchen wurde gereinigter Sand 
mit Kalkbrei von bekanntem Kalkgehalt innig gemischt und die 
halbfeuchte Masse in Formen gepresst. Die so hergestellten Press- 
linge erfuhren im Trockenschrank eine schnelle Erhitzung auf 90 
bis 100° G und wurden dann in den Dampfraum eines Autoclavs in 
dieselbe Temperatur gestellt. Es wurden dann Dampfspannungen 
von 5 — 10 Atm. Ueberdruck, nach den Versuchen wechselnd, während 
1 G. Spezia Gontribuzioni di Geologia chimica. Verschiedene 
Abhandlungen in den Atti Reg. Acad. d. Scienze di Torino. 1898 u. 1900. 
2 Ueberhitztes Wasser wirkt wie bekannt auch auf gewöhn- 
liches Kunstglas sehr heftig ätzend ein. Ich setzte, um mich durch 
Anschauung darüber zu orientieren, Objektträger dem bei 10 Atm. 
auf 180° erhitztem Wasser eines kleinen Dampfkessels aus; sie 
waren nach 10 Stunden sehr stark angefressen und zwar von im 
trockenen Zustand weisslichen, opalisirenden Schichten überzogen. 
An Obsidian von Lipari Ijemerkte ich unter gleichen Umständen 
noch keine Einwirkung. 
3 M. Glasenapp; Theoretische Erörterungen über Kalksandstein- 
fabrikation. Thonindustrie-Zeitung 1900. 1703. 
